328 DÉTERMINATION 



de l'eau devient à l'immersion — 0,40 (Im Cw) et s'a- 

 baisse au bout de dix minutes à — 0,28 ÇLn Cm). 



En présence du laiton limé l'eau prend une tension 

 légèrement plus positive qu'en présence du laiton polij 

 mais elle se modifie beaucoup plus lentement qu'avec le 

 métal poli. 



Eau et fer. Au moment de l'immersion une tige fraî- 

 chement polie communique à l'eau la tension -j-0,09 

 {Zn Cu) qui diminue un peu immédiatement après, puis 

 augmente rapidement et devient au bout de une minute 

 et demie -j-0,16 (Zn Cw), et au bout de dix minutes 

 -)-0,27 [Zn Cu). Du reste , ces modifications dépendent 

 beaucoup de la nature de l'eau et de la surface du fer. 



Le fer qui a été exposé longtemps à l'air communique 

 à l'eau à l'immersion une tension négative [par exemple 

 — 0,16 (Zn Cu)] qui devient rapidement positive. Un 

 morceau de fer qui a été plongé dans l'eau après l'expo- 

 sition à l'air, se comporte de la même manière, seulement, 

 au moment de l'immersion, la tension négative de l'eau 

 est beaucoup plus forte [par exemple — 0,29 (Zn Cu)]. 



L'agitation diminue la tension positive de l'eau à l'égard 

 du fer immergé depuis dix à vingt minutes. Ce change- 

 mentj qui est en sens inverse de celui qu'éprouve le cuivre, 

 s'élève à — 0,17 (Zn Cu); il disparaît lentement quand 

 le mouvement cesse. 



La fonte de fer se comporte à l'immersion à peu près 

 comme le fer forgé, mais la tension positive croît plus ra- 

 pidement. Avec l'acier fondu trempé la diminution de la 

 tension positive de l'eau à l'immersion se montre très- 

 nettement. Cette tension arrive à zéro et même à — 0,02 

 (Zn Cu) , et reste stationnaire à cette valeur jusqu'à ce 

 que l'acier commence à se recouvrir d'une couche brune 



